186 p. J. VAN KERGKHOFF. SUR LA COMPOSITION DE QUELQUES 



En supposant égales au contraire, dans les six échantillons, 

 les quantités d'oxygène des alcalis et des terres alcalines, 

 on trouve: 



Rapport des quantités d'oxygène de 



1. 



2. 



3. 



4. 



5. 



6. 



150 



300 



270 



240 



600 



900 



3 



5 



75 



30 



60 



150 



30 



30 



30 



30 



30 



30 



Comme les quantités d'acide silicique sont proportionnelles aux 

 quantités d'oxygène qu'elles renferment, elles sont comparables 

 entre elles dans les six échantillons. Il en est de même pour les 

 quantités d'oxyde de plomb. Mais, quant aux alcalis et aux terres 

 alcalines, l'oxygène ne s'y trouvant pas uni à un métal unique, 

 mais en partie au potassium, en partie au sodium, au calcium 

 ou au magnésium , la somme de ces bases n'est plus comparable 

 dans les différents spécimens de verre. Pour ce motif, je me 

 borne aux comparaisons ci-dessus, entre les quantités d'oxygène 

 des principaux éléments. 



En résultat général des recherches qui précèdent, je crois 

 pouvoir admettre qu'il n'y a pas lieu de regarder les verres 

 analysés comme des mélanges de silicates fondus ensemble en 

 diverses proportions, mais que ces verres possèdent assez exacte- 

 ment la composition de silicates déterminés. Deux des échantillons 

 seulement représentent le même silicate , mais avec des différences 

 dans la nature des métaux^ le N°. 1 renfermant peu d'oxyde 

 de plomb, une quantité assez notable de chaux et beaucoup de 

 potasse, tandis que le N". 6 contient beaucoup d'oxyde de 

 plomb en place de la chaux et d'une partie de la potasse. Tous 

 les échantillons d'ailleurs sont des auhydro- silicates ou des sili- 

 cates dits acides, bien qu'à des degrés divers. 



